A WOLLASTONIT ÉS MESTERSÉGES ELŐÁLLÍTÁSA. 281 
CA ADN a ez Bs TET EE EST 49-49 90 
IR SS EE ze él ll ÁROS 
ÜRESEN YÉLOKE ER OZÁT 2 DB 
Izzítási veszteség — — — 4891 
ammelybeneti0sa e aze szaz MAEZÁKG volt 
999199 
A wollastonit, melyet vegyelemeztem, nem kiválogatott példány 
volt. Igen erősen, fehéren erezett, mely erezetbe mintegy beágyazva for- 
dultak elő a wollastonit nagy lapjai. Az erezet calciumcarbonátnak bizo- 
nyult. Ugyanis igen híg sósavval leöntve egyrészt igen erősen pezsgett, 
de másrészt, ha a sósavas helyét vízzel leöblögettem, az oldatban bősé- 
ges mész volt kimutatható. 
Mindenesetre ez a mészkő az anyakőzet. A vollastonit jól kifejlő- 
dött lapjain e jelenség azonban gyengén volt észlelhető, de itt-ott a 
lapokon kékes sávok vonultak végig, a mi nyilván a benne előforduló 
csekély vasoxidtól származott. 
Jól lehet iparkodtam, a mennyire csak lehetett, jól kifejlődött lapo- 
kat használni az elemzés céljaira, mégis, a mint látható, meglehetős 
mennyiségű szénsavat is találtam benne, a mi nyilván a lapok között 
lévő calciumcarbonátból ered. Ha föltételezzük, hogy ez a szénsav a 
calciumhoz van kötve, akkor egy kis számítással megkapjuk, hogy 4319 
szénsavnak 574890 mész felel meg. Levonva már most az így kapott 
meszet a fönt találtból, lesz 440190. Tehát ezek alapján van benne 
SÜLE BAZAOÉAZATET BEZOB Ő, 
CaO 44-01 a 
vagyis 100-ra számítva 889690 
TeJÜLÉ AKA et 505390 
CaO 49-47 a 
100-00 90 
vagyis 50-53 
gés áá (je 
60-4 18 
49-47 
—— S 
56 § 
tehát egy mol. kovasavra egy mol. mész jut, a mi SOiCGa0O képlet- 
nek felel meg. Ez az adat azt hiszem eléggé bizonyítja, hogy kezem 
között tényleg wollastonit volt. 
A wollastonit fajsúlya 17 C"-nál 2899 volt. 
A wollastonit mesterséges előállítása nemcsak ásványtani, hanem 
kémiai szempontból is igen érdekes. Tudjuk, hogy egyes szerzők föl- 
tételezik, miszerint a cementben a monocalciumsilikát is előfordulna. 
